                               1.10

                               1.15

                               1.20

                               1.25

                               1.30

                               1.35

                               1.40

                               1.45

                               1.50

                               1.55

                               1.60

TENSION (lb/in)

                                                   0 50 100 150 200 250 300 350 400

                                                                                                                      TIME (Days)

                                                                    FOIL02 -- TENSION VS TIME

tau = 102 days

final tension = 1.17 lb/in

(77%)

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

0 50 100 150 200 250 300 350 400

TIME (Days)

FOIL03 -- TENSION VS TIME

tau = 86 days

final tension = 1.39 lb/in

(73%)

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

0 50 100 150 200 250 300 350 400

TIME (Days)

FOIL01 -- TENSION VS TIME

tau = 146 days

final tension = 0.96 lb/in

(80%)

                               0.70

                               0.72

                               0.74

                               0.76

                               0.78

                               0.80

                               0.82

                               0.84

                               0.86

                               0.88

                               0.90

                                                   0 50 100 150 200 250 300 350 400

                                                                                                                      TIME (Days)

                                                                    FOIL00 -- TENSION VS TIME

tau = 110 days

final tension = 0.74 lb/in

(89%)